SEANCE DU 21 



CIIIMIE PHYSIQUE. — Chan^rmctii thrnnujw- des propnch's elasiit/ucs 

 des aciers an nickel. Note de M. P. Cheyenard, presentee par 

 M. H. Le Chatelier. 



L'etude des coefficients thermiques relatifs a la flexion et a la torsion des 

 alliages du fer et du nickel, limitee d'abord a mi faible intervalle de tem- 

 perature, a permis cependant a M. Guillaume de prevoir, par l'applicalion 

 de la regie des etats correspondants, failure deschangements qu'eprouvent 

 les propriety's elastiques de ces alliages dans un intervalle etendu. L'exacti- 

 tude de ces previsions a ete confirmee par les travaux de M. Cli.-K. (iuye 

 et ceux de F. Robin. Mais leurs experiences, qui ont porte sur un petit 

 nornbre d'alliagcs, n'ont pas permis jusqu'ici le trace de diagrammes com- 

 plets. Je mesuis d'abord attache a Tobtention de donnees suffisantes pour 

 l'execution de ces diagrammes. relatifs a un etat determine des alliages, 

 puis j'ai aborde Tetude de Taction des traitements. Cette Note se rapporle 

 a Telasticite de torsion. 



La methode est celle que j'ai employee dans l'etude de l'anomalie 

 d'elasticite des aciers au carbone : determination de la duree et du decre- 

 ment d'oscillation d'un pendule de torsion. Les experiences, executees aux 

 Acieries d'lmphy de la Societe de Commentry-Fourcbambault et Deca- 

 zeville, ont porte sur 28 alliages ne renfermant que la quantite de manga- 

 nese indispensable au forgeage (o,3 et 0,7 pour 100 suivant la teneur en 



Etat stable a chaud. — Une recherche preliminaire ayant montre que 

 les proprietes d'un alliage recuit entre 600 et 800 sont sensiblement 

 independantes de l'etat initial, tous les alliages ont ete soumis, avant 

 l'etude de leurs proprietes elastiques, a un recuit a 700 . 



La figure 1 donne, a titre d'exemple, par les courbes 3, la valeur du 

 module (lignes pleines) et le decrement (traits). La brusque croissancedece 

 dernier laisse prevoir qu'au dela de 4oo°? les experiences deviennent tres 

 incertaines. 



Le coefficient thermo-elastique vrai, — ■ -y croit pendant toute la 

 transformation, puis diminue brusquement dans la region du point de 

 Curie. 



Etat stable a f raid. — Les alliages a basse teneur sont, com me on sait, 



